der Festigkeit des Eisens durch Beimischungen. 39 



]VIerk\'S'ürdig ist nocli das Verhalten dieses Eisens gegen die Säuren, indem 

 es, unter ganz gleiclien Umständen, wenigstens 6 mal mehr Zeit zur Autlö- 

 sung erforderte, als das reine Stabeisen aus jenem Roheisen. Dafs eine 

 Beiraisehung a-ou mu- etwas mehr als -^ Procent Kupfer, die Auflöslichkeit 

 des Eisens in Säuren in einem so hohen Grade vermindert, ist eine interes- 

 sante Erscheinung, von welcher in manchen Fällen auch eine praktische 

 Anwendung zu machen sein dürfte. 



8. Eisen und Zinn. 

 Ein Zusatz von 1 Procent Zinn zvun Roheisen, schien beim Frischpro- 

 zefs selbst keine abweichenden Erscheinungen hervorzubringen. Bei der 

 Bearbeitung des Eisens imtcr dem Hammer zeigte sich indefs sogleich, dafs 

 das Stabeisen nicht allein rothbrüchig, sondern auch kaltbrüchig geworden 

 war, imd eine so grofse Verminderung seiner Festigkeit erlitten hatte, 

 dafs es dadurch unbrauchbar ward. Die Analyse ergab , dafs das Eisen 

 0, 19 Procent Zinn aufgenonnnen hatte, so dafs das Zinn die Festigkeit des 

 Eisens in einem sehr hohen Grade vermindert. Bei einem Gehalt von nur 

 0, 19 Procent Phosphor würde die Abnahme der Festigkeit des Eisens kaum 

 merkljar geworden sein. 



9. Eisen und Silber. 

 Zu 2 Centnern des zu verfrischenden Roheisens wurden in der Frisch- 

 periode 4 Pfund 1 4 Loth oder 1 -l- Procent chemisch reines Silber angewen- 

 det. Das erhaltene Stabeisen verhielt sich durchaus so wie das in einem 

 geringen Grade rothbrüchige Eisen ; es erhielt Kantenbrüche imd hatte an 

 Schweifsbai'keit sehr verloren, so dafs von 10 Stäben nur 3 von Brüchen und 

 Schiefern befreit und als brauchbar anerkannt werden konnten. Dennoch 

 schien es in der gewöhnlichen Temperatur an der Festigkeit nichts verloren 

 zu haben, indem es die Proben durch Schlagen und Werfen aushielt. Es 

 scheint daher, dafs die Abnahme der Festigkeit dieses Eisens, nur eine 

 Folge der in einem hohen Grade verminderten Schweifsbarkeit desselben 

 sei, wie dies auch bei dem rothbrüchigen Eisen der Fall ist. — Dies Eisen 

 löst sich in Königswasser vollkommen und ohne allen Rückstand auf. Die 

 mit vielem Wasser verdünnte Aullösung gab mit Schwefel -Wasserstoffgas 

 einen xnigefärbten Niederschlag von Schwefel, welcher nach dem Abi-östen 



